1 9 4 Hîfiolre naturelle 
demi-mefure le troifième jour, & d’autant 
chaque jour fuivant, en forte qu’au bout de 
huit ou neuf jours , on impofera la charge 
complète de fix mefures de mine fur fix me- 
fures de charbon ; mais il vaut mieux dans 
le commencement fe tenir au-deffous de cette 
proportion que de fe mettre au-deffus. 
On doit avoir l’attention d’accélérer la vî- 
telfe des foufflets en même proportion à-peu- 
f irès qu’on augmente la quantité de mine, & 
’on pourra porter cette vîtelfe jufqu’à dix 
coups par minute , en leur fuppofant trente 
f iouces de foulée, & jufqu’à douze coups fi 
a foulée n’eft que de vingt-quatre ou vingt- 
cinq pouces ; le régime du feu dépend de la 
conduite du vent, & de tous deux dépen¬ 
dent la célérité du travail & la fufion plus 
ou moins parfaite de la mine : auffi dans un 
fourneau bien conftruit, tout doit-il être en 
jufte proportion; la grandeur des foufflets, 
la largeur de l’orifice de leurs bufcs , doivent 
être réglées fur la capacité du fourneau ; 
une trop petite quantité d’air feroit languir 
le feu , une trop grande le rendroit trop vif 
& dévorant;’ la fufion de la mine ne fe feroit 
dans le premier cas que très lentement & 
imparfaitement; & dans le fécond la mine 
n’auroit pas le temps de fe liquéfier, elle 
brûleroit en partie au lieu de le fondre en 
entier. 
On jugera du réfultat de tous ces effets 
combinés par la qualité de la matte ou fonte 
de fer que l’on obtiendra : on peut couler 
toutes les neuf à dix heures ; mais on fera 
mieux de mettre deux ou trois heures de plus 
